Judul: The Effect of Face and Back Layers Type on Composite Board Quality
Abstrak: Comply adalah salah satu jenis papan komposit yang memiliki kekuatan cukup tinggi akibat keberadaan venir sebagai lapisan muka dan belakang. Akan tetapi, akibat semakin terbatasnya suplai bahan baku pembuatan venir, maka perlu dicari alternatif bahan subtitusi untuk menggantikan peran venir tersebut yang dapat dibuat dari bahan baku berkualitas rendah. Penggunaan karton atau kertas sebagai bahan pelapis alternatif diduga dapat meningkatkan kekuatan papan komposit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis bahan pelapis seperti venir, karton, dan kertas terhadap kualitas papan komposit. Parameter kualitas papan komposit yang dianalisis terdiri dari sifat fisis dan mekanis, serta ketahanan terhadap rayap kayu kering dan rayap tanah. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wafer dari kayu sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen), perekat water based polymer isocyanate, dan beberapa jenis karton dan kertas seperti karton dupleks, karton daur ulang, limbah karton gelombang, dan limbah kertas kantong semen. Kerapatan sasaran papan ditetapkan sebesar 0,65 g/cm³, sementara kadar perekat padatan adalah 6% dari berat kering partikel dan bahan pelapis. Data yang terkumpul untuk setiap parameter pada masing-masing jenis papan dirata-ratakan dan dibandingkan satu sama lain. Selain itu dilakukan pula analisis statistik cengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktor tunggal untuk mengetahui pengaruh jenis bahan pelapis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Penggunaan lapisan karton atau kertas dapat memperbaiki stabilitas dimensi seperti pengembangan tebal dan pengembangan linier, serta meningkatkan keteguhan lentur dan keteguhan tarik, 2) papan komposit dengan pelapis venir memenuhi Japanese Industrial Standard (JIS) A-5908-1994 jenis papan partikel berlapis venir untuk parameter kerapatan, kadar air, keteguhan rekat (internal bond). keteguhan patah (modulus of rupture = MOR) searah panjang dan tegak lurus arah panjang papan, dan kuat pegang sekrup, 3) Papan komposit yang menggunakan pelapis kertas kantong semen memenuhi JIS A-5908-1994 untuk parameter yang sama dengan papan berlapis venir, kecuali untuk parameter modulus elastisitas (modulus of elasticity = MOE) searah panjang papan, 4) Papan Komposit berlapis kertas kantong semen memiliki sifat fisis dan mekanis yang lebih baik dari papan berlapis venir untuk parameter daya serap air, pengembangan tebal, pengembangan linier, MOR dan MOE tegak lurus arah panjang papan, kuat pegang sekrup, dan keteguhan tarik tegak lurus serat, 5) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketahanan papan komposit dengan ketahanan kayu solid sengon terhadap rayap kayu kering Persentase kehilangan berat papan komposit berkisar antara 1,2 % -3,8%, sementara kayu solid sengon 2,7%, 6) Kayu solid sengon lebih tahan terhadap serangan rayap tanah dibanding seluruh jenis papan komposit yang diuji.
Keyword: Composite board quality, Sengon wood

Judul: Sifat Fisis Mekanis Papan Komposit Dari Limbah Kayu Dan Karton
Abstrak: Kayu adalah salah satu sumber daya alam yang pemanfaatannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Sejak jaman dahulu manusia menggunakan kayu untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk bahan bangunan , kayu bakar, meubel dll. Kebutuhan akan kayu eenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, berkembangnya industri perkayuan dan berkembangnya ilmu tentang kayu yang menjadikan kayu lebih memungkinkan untuk dimanfaatkan secara luas sebagai bahan baku kertas, papan partikel dan sebagai sumber zat kimia (Eckbolm, et al .. 1984). Data Statistik Kehutanan Indonesia menunjukkan produksi kayu bulat Indonesia adalah 21,5 juta m) pada tabun 1998 turnn menjadi 20,6 juta m3 pada tahun 2000 (Departemen Kehutanan, 200 I). Kondisi tersebut mendorong dilakukannya berbagai upaya baik berupa efisiensi penggunaan kayu maupun mencari altematif sumber bahan baku yang mempunyai sifat-sifat hampir sarna dengan kayu. Untuk itu perlu dicari dan diteliti bahan baku alternatif, agar eksploitasi terhadap jenis kayu tertentu dapat diminimalkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengembangkan papan komposit dari bahan berlignoselulosa lainnya yang potensinya culrup besar tetapi masih terbatas atau belum dimanfaatkan seperti limbah kayu dan karton gelombang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah uotuk mengetabui sifat fisis mekanis papan komposit dari Iimbah kayu dan karton. Papan komposit yang akan dibuat berukuran 30 cm x 30 cm xl em dengan kerapatan sasaran 0,8 glem3 • Papan yang dibuat tersusun atas tiga bagian, yaitu karton gelombang 4 lapis sebagai pelapis (face dan back), dan papan wafer sebagai core/inti. Papan komposit direkat berdasarkan berat kering tanur partikel 10% dan dikempa panas selama 15 menit dengan tekanan 80 kgf/cm), untuk perekat Urea Fonnaldehyde (UF) pada suhu 110°C, Melamin Fonnaldehyde (MF) pada suhu 130°C dan Phenol Fonnaldehyde (PF) pada suhu 140°C. Prosedur kerja produksi papan komposit ini meliputi 7 tabap, yaitu tahap pembuatan lapisan face dan back dari karton gelombang, lahap pembuatan partikel kayu (wafer) sebagai core, tahap proses peneampuran partikel kayu dengan perekat serta penyemprotan karton gelombang, tahap proses pembentukan lembaran, tahap pengempaan panas, tahap pengkondisian dan tahap pengujian dibandingkan dengan standar JlS A 5908 - 1994. Sifat fisis papan komposit dari tiga jenis perekat (UF, MF dan PF) yang meliputi kerapatan dan kadar air memenuhi standar lIS A5908 - 1994. Nilai kerapatan akhir papan komposit yang dihasilkan berkisar 0,75 - 0,81 g/cm] dan kadar air terendah dicapai oleh papan dengan perekat MF. Sifat fisis pengembangan tebal semua papan tidak memenuhi standar lIS A5908. Nilai yang diperoleh antara 17,82 - 30,95 %, stabilitas dimensi dan daya serap air yang paling baik adalah papan dengan perekat MF. Sifat mekanis internal hond semua papan tidak memenuhi slandar JIS A5908, dengan nilai antara 0,55 - 1,04 kgf/cm!. Nilai tertinggi dicapai oleh papan dengan perekat PF. Sedangkan nilai keteguhan tarik sejajar permukaan berkisar antara 90,33 - 121,39 kgf/cm2 • Nilai tertinggi dicapai oleh papan dengan perekat MF. Modulus of rupture (MOR) sejajar serat memenuhi standar JIS A5908. sedangkan yang tegak lurus serat tidak ada yang memenuhi Slandar. Nilai MOE sejajar dan legak lurus seral pada semua papan tidak ada yang memenuhi standar. Dari semua sifat fisis dan mekanis, papan komposit dengan perekat MF yang paling baik kecuali pada nilai IB dan MOR sejajar dan
Keyword: 

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: